» E s s C I E N C E s. joj 



Le deuxième décrira ie procédé de la liquatfon ou l'art 



de fondre le plomb uni au cuivre , fans faire couler ce dernier. 



_ Le troifième concernera la torréfaélion ou refTuacre des 



pièces ou tourteaux de cuivre, après qu'on en a, par la 



iquation, extrait la majeure partie du plomb chargé de 



1 argent du cuivre. 



Dans le quatrième, je donnerai une nouvelle méthode 

 pour exécuter les deux derniers procédés, au mo\en du 

 fourneau que je propofe & que je foumets aux lumières de 

 1 Académie. 



Comme ces quatre chapitres regardent immédiatement 

 la Ijquation, les détails en feront plus étendus que pour 

 les autres opérations qui n'en font que les accefî'oires. 

 , Le cinquième chapitre traitera de l'affinage du plomb 

 a 1 effet d'en obtenir ^argent dont il s'ell chargé dans la 

 iiquation. ° 



Le chapitre fix fera un détail abrégé du raffinage du cuivre 

 qui a pallé à la liquation. 



Le feptième traitera de la fonte des craffes ou déchets 

 rclultant de toutes les opérations. 



Enfin, dans le chapitre huit, je parlerai de la manière 

 de raffiner 1 argent affiné. 



CHAPITRE I." 

 ■Du Raffrakhijfement. 



Les fourneaux dont on fe fert en Allemagne pour 

 i opération du rafraîchiffement, font des efpèces de fourneaux 

 courbes ou à manche , les uns plus grands que les autres , 

 iur-tout quant à ce qui concerne les dimenfions intérieures- 

 celui qu'on emploie pour cet ufage à la fonderie de liquation 

 de Grunthal en Saxe, m'a paru le mieux remplir les vues 

 économiques qu'on doit toujours fe propofer en f.ifant des 

 etablilfemens. Ce fourneain ne confomme que peu de 

 charbon , & il fond autant de matière que s'il avoit beaucoup 



Mém, jy88. S f f ^ 



